194 



J. W. Retgers, Versuche zur Darstellung etc. 



nicht einmal die ursprünglichen Minerale im Rückstand antrifft, hat man 

 die zerkleinerte Blende einfach in geschmolzenes Tl Hg N 2 6 (nöthigenfalls 

 mit etwas Wasser verdünnt zu 4,0) 1 zu tragen und die darin sinkenden 

 Rückstände mikroskopisch resp. mikrochemisch zu untersuchen 2 . Höchst- 

 wahrscheinlich wird man noch viel mehr Minerale, als Zinnstein und 

 Schwefelzinn, antreffen, weil der Cu- und Pb-Gehalt der Freiberger Blende- 

 analysen hierauf deuten. Auch hier wäre z. B. noch etwa vorhandener 

 Kupferkies oder Pyrit durch Fraetioniren von dem sehr schweren Zinn- 

 stein (sp. Gew. = 7,0) zu trennen. 



Dass derartige Trennungen von Schwefelmetallen wirklich sehr gut 

 möglich sind, lehrte mich die Fractionirung eines absichtlich dargestellten 

 Gemisches von Kupferkies (spec. Gew. = 4,3) und Pyrit (spec. Gew. = 5,2). 

 Beide Minerale wurden grob gepulvert und die Mischung in geschmolzenes 

 TlHgN 2 6 gebracht, welches vorher mit etwas Wasser verdünnt war, 

 so däss ein Pyritkrystall sank. Die beiden Erze trennten sich sehr leicht 

 in der Schmelze. Es hat dieses Beispiel sogar einen praktischen Werth, 

 indem wir auf diese Weise die in der Natur so oft vorkommenden innigen 

 Gemenge von Schwefelkies und Kupferkies in ihre beiden Bestandtheile 

 zerlegen können. 



Als Endresultat meiner Untersuchungen zur Auffindung brauchbarer 

 Trennungsschmelzen ivnter den Nitraten und Doppelnitraten der Schwer- 

 metalle mögen folgende Salze erwähnt werden : 



1. Das Mercuro-Nitrat, HgN0 3 -|- a( l- Spec. Gew. == 4,3. 

 Schmelzpunkt = 70° C. Dünnflüssig, klar, mit Wasser in jedem Verhältniss 

 mischbar. Kommt besonders als billige Trennungsschmelze in Betracht. 

 Ein Nachtheil ist die Zersetzbarkeit während des Erhitzens, was jedoch 

 bei rascher Trennung nicht merkbar ist. 



2. Das Thallium-Nitrat, T1N0 3 . Spec. Gew. = 5,3. Schmelz- 

 punkt == 205° C. Dünnflüssig, klar. Nachtheile : der hohe Schmelzpunkt, 

 die Einwirkung auf Sulfide und das Nichtmischen mit Wasser in jedem 

 Verhältniss. 



3. Das Thallium-Silber-Nitrat, TlAgN 2 6 3 . Spec. Gew. 

 = ca. 4,8. Schmelzpunkt = 70° C. Dünnflüssig, klar, mit Wasser in 

 jedem Verhältniss mischbar. Nachtheil : Zersetzt Sulfide unter Abscheidung 

 von metallischem Silber. 



1 Hier wäre auch das früher (dies. Jahrb. 1896. I. 220) von mir 

 vorgeschlagene Thalliumnitratacetat (spec. Gew. = 4,5) anzuwen- 

 den. Das Thallium-Silber-Nitrat ist natürlich bei der Zinkblende un- 

 brauchbar. 



2 Der Quarz wäre natürlich vorher aus der Blende mit einer leichten 

 Trennungsflüssigkeit, z. B. der THOULET'schen, abzutrennen. 



3 Seit Kurzem auch fertig aus dem Chemikalienhandel zu beziehen 

 (vergl. Merck, Preisverzeichniss, Juni 1896). 



